Caracterização da superfície do implante dental

AUTORES

Plinio Senna
Doutorando em Clínica Odontológica – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp/SP.

Cindy Goes Dodo
Doutorando em Clínica Odontológica – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp/SP.

Bruno Sales Sotto-Maior
Professor adjunto do Departamento de Prótese – Universidade Federal de Juiz de Fora/MG; Professor do curso de pós-graduação em Implantodontia – São Leopoldo Mandic/SP.

Altair Del Bel Cury
Professora titular do Departamento de Prótese e Periodontia – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp.

RESUMO

A superfície dos implantes dentais é um fator determinante para o sucesso da osseointegração, sendo caracterizada principalmente por parâmetros de rugosidade. Objetivos: caracterizar a topografia da superfície do implante Titaoss. Material e métodos: cinco implantes Titaoss com plataforma de hexágono externo e diâmetro 4,1 mm e 13 mm de com primento de diferentes lotes foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e interferometria, para avaliação da morfologia e rugosidade da superfície. Resultados: as imagens de MEV demonstraram uma alta frequência de pequenas estruturas, que são características do tratamento de duplo ataque ácido. A quantificação numérica da rugosidade demonstrou uma altura média das estruturas (Sa) de 0,55 ± 0,16 μm com um incremento da área de superfície (Sdr) de 15,14 ± 3,78% e concentração de picos (Sds) de 0,102 ± 0,010/μm2. Conclusão: a superfície do implante Titaoss apresenta microestruturas decorrentes do tratamento com duplo ataque ácido compatíveis com outros sistemas de implantes já consolidados no mercado internacional. Estudos posteriores são necessários para comprovação clínica longitudinal do sistema.

Unitermos – Implantes dentais; Rugosidade; Tratamentos de superfície.

ABSTRACT

The surface of dental implants, which is characterized by roughness parameters, is a key factor to determine the success of osseointegration. Objectives: to characterize the surface topography of Titaoss dental implant. Material and methods: fi ve implants with external hexagon connection in 4.1 mm diameter platform and length of 13 mm from different batches were evaluated by scanning electron microscopy (SEM) and by interferometry to identify the surface morphology and quantify roughness. Results: SEM images exhibited high frequency of short structures, which are common in dual acid-etched surfaces. The numerical analysis of roughness reported a mean height deviation of the structures (Sa) of 0.55 ± 0.16 μm and an increase of surface area (Sdr) of 15.14 ± 3.78% with summit concentration (Sds) of 0.102 ± 0.010/μm2. Conclusion: the Titaoss implant presented surface microstructures due to dual acid treatment compatible with other implants already established in the international market. Further studies are necessary to ensure the long-term clinical success of this new implant system.

Key Words – Dental implants; Roughness; Surface treatments.

Recebido em out/2013
Aprovado em nov/2013